## KELAS KUAT KAYU TUMIH ( Combretocarpus rotundatus (Miq.) Danser) BERDASARKAN  BAGIAN BATANG
(The the physical and mechanical Properties of Tumih Wood Based on Section Stem)
Gimson Luhan, Herwin Joni,  Johansyah, Yanciluk, dan Ahmad Mujaffar
Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya Kalimantan Tengah Jl. H. Timang Palangka Raya, 73111.

## ABSTRACT
Tumih  wood  (Combretocarpus  rotundatus  (Miq.)  Danser)  is  classified  as  an  unknown type of wood which is widely grown in peat swamp forests in Central Kalimantan. This study aims to analyze the physical properties and mechanical properties of wood in axial and  radial  directions  so  that  they  can  be  utilized  properly.  The  results  of  the  study resulted  in  fresh  water  content  and  dry  air  content  of  wood  air,  each  of  which  was 71,58% and 19,33%, kiln dry weight 0,72, tangential shrinkage 9,68%, radial shrinkage 5,02% and longitudinal shrinkage 0,19%. Testing of mechanical properties resulted in a flexural  firmness  of  618,33  kg/cm 2 ,  compressive  strength  parallel  to  the  fiber  333,27 kg/cm 2 ,  shear  constancy  92,02  kg/cm 2 ,  hardness  355,60  kg/cm 2 ,  and  stiffness  at  19,50 kg/cm 2 . Based on the Indonesian Wood Construction Regulations Standard (PKKI) NI 5- 1961 tumih wood is included as a strong class III of Indonesian wood, so it is quite well used  for  home  building  raw  materials,  beams,  floor  and  wall  boards,  door/window frames, and furniture.
Keywords: tumih wood, physical properties, and mechanical properties.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Hutan  rawa  gambut  Kalimantan Tengah  merupakan  salah  satu  hutan  yang banyak  menyimpan  potensi  kayu  kurang dikenal  baik  dari  segi  jenis  maupun jumlahnya.  Kayu  tumih  ( Combretocarpus rotundatus (Miq.)  Danser) tergolong kurang  dikenal  (lesser  known  species) masih  sangat  terbatas pemanfaatannya, secara  lokal  untuk kayu  bakar  dan  bahan bangunan  secara  terbatas  seperti  balok, serta  penjualannya  dikelompokkan  dalam jenis kayu campuran.
Pemanfaatan  kayu  menjadi  kayu secara  komersial  dapat  dicapai  apabila sifat fisika kayu dan mekanika kayu tumih
dalam satu batang pohon diketahui dengan jelas  alternatif  teknologi  pemanfaatan/ pengolahan  kayu  dan  penggunaannya secara  tepat  baik  memenuhi  persyaratan bahan baku industri hasil hutan.

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sifat fisika dan sifat mekanika dari kayu tumih pada arah aksial dan radial agar  dapat  dimanfaatkan  secara  tepat berdasarkan kelas  kuat kayu.  Sedangkan manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap mengenai  sifat  fisika  dan  mekanika  kayu tumih  untuk  pengolahan  dan  pemanfaatan kayu tumih secara tepat.
Jurnal Hutan Tropika (Tropical Forest Journal) e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643
Vol. XIV No.2, Desember 2019.  Hal. 80-88

## METODE PENELITIAN

## Bahan dan Alat
Alat yang digunakan: gergaji pemotong  (chain  saw),  speed  saw,  pisau pemotong,  meteran  pita,  kamera,  oven, mesin  ketam,  kertas  ampelas,  timbangan analitik,  timbangan  elektrik,  kaliper, mistar,  desikator,  penjepit,  baskom,  gelas piala, gelas ukur, jarum penekan, Universal Testing Machine, dan lain-lain.
Pohon  tumih  berasal  dari  Kelurahan Menteng,
Kecamatan Jekan
Raya, Kotamadya  Palangka  Raya,  berdiameter 21,6  cm  dan  tinggi  11,2  m.  Pemotongan contoh  uji  secara  proporsional  untuk bagian  batang  pada  arah  aksial  (pangkal, tengah, dan ujung) dan bagian batang arah radial (dekat hati, tengah, dan dekat kulit).
Data  pengamatan  sifat  fisika,  yaitu kadar  air  segar,  kadar  air  kering  udara, berat  jenis  kering  tanur,  dan  penyusutan, dan  sifat  mekanika,  yaitu  keteguhan lentur,  keteguhan  tekan  sejajar  serat, keteguhan geser, kekerasan, dan keteguhan pukul.
Analisis  data  dengan  grafik,  agar memudahkan mendeskripsi informasi secara  jelas  perbedaan  data  nilai  akibat perbedaan  letak  bagian  batang terhadap sifat  fisika  dan  mekanika kayu  tumih  untuk pengolahan  dan  pemanfaatan  kayu  tumih secara tepat berdasarkan kelas kuat kayu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kadar Air Segar
Kadar  air  segar  yang  merupakan ukuran banyaknya  air  saat  pohon  berdiri merupakan  parameter  penting  misalnya dalam  proses  pengeringan kayu  atau pengangkutan  log.  Shmulsky  and  Jones
(2011)  menjelaskan  bahwa  nilai  kadar  air kayu  yang baru saja  dipotong  berkisar antara  33-249%  (dari berat  kayu  kering mutlak)  bergantung  pada  bagian kayu, tempat  tumbuh,  umur,  musim  panen,  dan ukuran pohon. Hasil pengukuran kadar air segar  kayu  tumih  Gambar  1, pada  bagian batang arah aksial memiliki kecenderungan  menurun  dari  pangkal 75,96%  ke  tengah  72,77%  dan  ujung batang 65,85%, dimana kisarannya adalah 65,85-75,96%, dengan  nilai  rata-rata 71,58%.  Hasil  ini  lebih  besar  dari penelitian  Febrian  (2014),  kadar  air  segar kayu  tumih  berkisar 51,34-75,31%  dengan nilai  rata-rata  63,51%.  Nilai  kadar  air segar tumih  termasuk  kelompok  60-110% pada  BJ  0,64-0,8  menurut  Seng  (1990) dan  hasil  ini  sesuai  dengan  pernyataan Siarudin  dan  Marsoem  (2007)  bahwa pangkal  pohon  biasanya  memiliki  kadar air  tertinggi  dan  akan  menurun  secara teratur  ke  arah  ujung  pohon.  Hasil  ini sesuai  dengan  penelitian  Widiati,  dkk (2016)  bahwa  pada  kayu  ipil  dikarenakan pada  bagian  pangkal  selain  lebih  dekat dengan  akar  secara  struktur  anatomi  juga mempunyai  susunan  sel  yang  lebih  padat sehingga  membuat  air  dalam  kayu menjadi  cenderung  lebih  tinggi.  Dalam Marsoem ,  dkk,  ( 2 0 14 ) adanya perbe daan kadar  air  basah  berdasarkan  posisi ketinggian batang pohon diduga berkaitan dengan bagian  kayu  atau  xylem  yang terbentuk  lebih  banyak pada  bagian pangkal.  P ada kondisi  ini  rongga  dan dinding sel kayu penuh dengan air. Bagian pangkal  memiliki  biomassa  yang  lebih banyak,  dibandingkan  bagian  tengah  dan ujung pohon.
Nilai  kadar  air  segar  kayu  tumih pada  bagian  batang  arah  radial  memiliki kecenderungan  menurun  dari  dekat  hati 74,70%  ke tengah 64,96% dan meningkat dekat  kulit  74,93%.  Hasil  ini  diperkuat
dengan pernyataan Rahayu (2001), bahwa bagian  pusat  batang  (teras)  memiliki persentase  jumlah  parenkim  yang  lebih banyak  dibandingkan  dengan  bagian  tepi batang (gubal). Parenkim diketahui sebagai  sel  yang  berfungsi  sebagai penyimpan sehingga lebih banyak mengandung air.
Mengacu pendapat Marsoem (1996) bahwa kadar air segar yang tidak seragam pada kedudukan radial biasanya memerlukan  perlakuan khusus  untuk mencegah  terjadinya  cacat (pecah  dan retak)  akibat  penyusutan  kayu  yang tidak seragam  selama  kayu  kehilangan  air. Berdasarkan  data  kadar  air  segar  rata-rata kayu  tumih  yang  baru  ditebang  71,58% akan  menguap  sekitar  41,53%  air  untuk mencapai  kadar  air  seimbang.  Informasi ini  dapat  dijadikan  pertimbangan  dalam proses  pengeringan  baik  alami  maupun buatan,  untuk  menghindari  terjadi  cacat pengeringan.

## Kadar Air Kering Udara
Nilai  kadar  air  kering  udara  kayu tumih Gambar 2, pada bagian batang arah aksial  memiliki  kecenderungan  menurun dari  pangkal  26,00%  ke  tengah  18,29% dan  ujung  batang  13,70%,  sedangkan
bagian  batang  arah  radial  meningkat  dari dekat hati 17,72% ke tengah 21,12 % dan menurun dekat kulit 19,15%, dengan rata- rata  19,33%.  Hasil  ini  lebih  besar  dari penelitian Febrian (2014), kadar air kering udara  kayu  tumih  berkisar  10,90-18,65%, dengan  nilai  rata-rata  16,48%,  termasuk dalam  kadar  air  kering  udara  kayu  untuk iklim  Indonesia  yaitu  sebesar  12-20%
(Seng,  1990).  Hasil  ini  sesuai  dengan pernyataan  Koch  (1972)  dalam Siarudin dan  Marsoem  (2007)  diduga  dipengaruhi oleh  adanya  variasi  kayu  pada  masing- masing  bagian  batang,  tebalnya  dinding sel  dan  besarnya  rongga  sel.  Dalam Marsoem ,  dkk,  ( 2 0 14 )  pada  kondisi  kayu kering udara rongga dan dinding sel  kayu telah mengalami pengeluaran air.
Penurunan  kadar  air  kayu  yang  dilakukan adalah  akibat  proses  pengeringan  untuk menyesuaikan  dengan  kondisi  lingkungan sekitar.

## Berat Jenis
Nilai  berat  jenis  kering  tanur  kayu tumih Gambar 4, pada bagian batang arah aksial  meningkat  dari  pangkal  0,71  ke tengah  0,72  dan  ujung  batang  0,74, dengan nilai rata-rata 0,72. Hasil ini lebih besar dari penelitian Febrian (2014), berat
Jurnal Hutan Tropika (Tropical Forest Journal) e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643 Vol. XIV No.2, Desember 2019.  Hal. 80-88
jenis  kering  tanur  kayu  tumih  berkisar 0,66-0,75 dengan nilai rata-rata 0,70. Nilai berat  jenis  volume  kering  tanur  termasuk tipe 3 Panshin dan de Zeeuw (1980), yaitu meningkat  dari  pangkal  ke  arah  pucuk pohon  dan  termasuk  kelompok  berat  (BJ 0,6-0,9) Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia  (PKKI)  NI  5-1961.  Hasil  ini diduga sesuai dengan
pendapat
Manuhuwa  (2007)  bahwa  pada  kayu sukun  rendahnya  berat  jenis  pada  bagian pangkal dimungkinkan karena pada bagian ini lebih banyak terdapat ekstraktif, sehingga  pada  kondisi  kering  udara volumenya  akan  lebih  besar  dikarenakan penyusutannya  akan  lebih  kecil.  Hal  ini membuat  berat  jenisnya  menjadi  kecil karena berat jenis merupakan
perbandingan  antara  berat  kayu  dengan volumenya.
Berat  jenis  bagian  batang  arah radial  meningkat  dari  dekat  hati  0,72  ke tengah 0,75 dan menurun dekat kulit 0,71, dan  termasuk  tipe  3  Panshin  and  de Zeeuw (1980) bahwa berat jenis naik pada riap-riap  dekat  empulur  kemudian  lebih kurang  konstan  atau  kadang-kadang  berat jenis  bahkan  turun  semakin  dekat  kulit. Hasil  ini  diperkuat  dengan  pernyataan rendahnya  berat  jenis  pada  bagian  dekat hati  di  jelaskan  adanya  fenomena  kayu juvenil.  Menurut  Haygreen  dan  Bowyer (1996),  bahwa  kayu  juvenil  memiliki  sel- sel kayu akhir  relatif  sedikit  dan  sebagian besar  sel-sel  berdinding  tipis  sehingga menghasilkan  kerapatan  yang  rendah. Hasil  ini  sesuai  dengan  pernyataan Mahmod  dan  Liese  (1995),  bahwa  pada arah  radial  dapat  dipahami  karena  kayu dekat  hati  biasanya  lunak,  yang  berarti dinding  selnya  tipis  dan  kurang  padat, ruang antar sel banyak dan jaringan tinggi sehingga  berat  jenis  kayu  dekat  hati rendah.

## Penyusutan
Nilai  penyusutan  tangensial  kayu tumih Gambar 4, pada bagian batang arah aksial  meningkat  dari  pangkal  9,64%,  ke tengah 11,21%, dan menurun ujung batang 8,20%,  sedangkan  bagian  batang  arah radial meningkat dari dekat hati 8,41%, ke tengah  11,42%,  dan  menurun  dekat  kulit 9,21%,  dengan  nilai  rata-rata  9,68%.  Hal ini diduga karena rata-rata contoh uji pada arah  tangensial  menggunakan  kayu  gubal dibandingkan  kayu  teras.  Semakin  tinggi penyusutan maka semakin besar kadar air yang  keluar  dan  kerapatanpun  akan semakin  besar,  Hal  ini  di  karenakan adanya  pelepasan  atau  keluarnya  air  dari rongga sel akan menyebabkan penyusutan yang  berpengaruh  terhadap  kerapatan kayu.  Semakin  banyak  kandungan  kayu zat kayu pada dinding sel  berarti semakin tebal  dinding  sel  tersebut  maka  semakin tinggi  juga  berat  jenis  dari  kayu  tesebut (Bowyer, et al., 2003).
Nilai  penyusutan  radial  kayu  tumih Gambar  5,  pada  arah  aksial  meningkat dari pangkal 4,86%, ke tengah 5,71%, dan menurun  ujung  batang  4,49%,  sedangkan bagian  batang arah  radial  nilainya
menurun dari dekat hati 5,53%, ke tengah 4,84%,  dan  dekat  kulit  4,69%,  dengan nilai rata-rata 5,02%.
Nilai  penyusutan  longitudinal  kayu tumih Gambar 6, pada bagian batang arah aksial  menurun  dari  pangkal  0,26%,  ke tengah  0,19%, dan  ujung  batang  0,12%, sedangkan  bagian  batang  arah  radial meningkat  dari  dekat  hati  0,19%,  ke tengah  0,23%,  dan  menurun  dekat  kulit 0,15%, dengan nilai rata-rata 0,19%.
Stabilitas dimensi kayu tumih ditunjukkan
oleh perbandingan penyusutan  kayu  pada  arah  tangensial dengan  radial  (T/R  rasio)  sebesar  1,92 termasuk klasifikasi sedang (T/R=1,6-2,0)
Burgess  (1966),  dapat  dikategorikan sebagai  kayu  yang  memiliki  kestabilan dimensi yang cukup baik selama pengeringan,  sehingga  dapat  digunakan untuk  bahan  baku  furniture , panel  pintu, jendela, lantai parket dan kusen.

## Sifat Mekanika Kayu Tumih
Nilai  keteguhan  lentur  kayu  tumih Gambar 7, pada bagian batang arah aksial meningkat dari pangkal 601,11 kg/cm 2 , ke tengah 682,50 kg/cm 2 dan menurun ujung batang  600,83  kg/cm 2 ,  sedangkan  bagian batang arah radial menurun dari dekat hati 679,86  kg/cm 2 ,  ke  tengah  586,25  kg/cm 2 , dan meningkat dekat kulit 618,33 kg/cm 2 , dengan  nilai  rata-rata  628,15  kg/cm 2
termasuk kelas kuat III Peraturan Konstruksi  Kayu  Indonesia  (PKKI)  NI  5-
1961. Hasil ini berkaitan dengan kadar air segar,  kadar  air  kering  udara,  dan penyusutan  longitudinal  bagian  batang pada  arah  aksial  kayu  tumih  yang  nilai menurun dari pangkal ke ujung batang dan sesuai  dengan  pernyataan  Mahdie  (2010) bahwa  pada  kayu  bongin  semakin  tinggi kandungan  kadar  airnya  maka  kayu tersebut  akan  semakin  berat  dan  akan mengakibatkan  kayu  tersebut  lebih  sulit
Jurnal Hutan Tropika (Tropical Forest Journal) e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643 Vol. XIV No.2, Desember 2019.  Hal. 80-88
untuk  mengalami  pelengkungan  (kayunya lebih kuat).
Kekuatan  tekan  sejajar  serat  adalah menentukan  beban  yang  dapat  dipikul suatu  tiang  atau  pancang  yang  pendek (Damanik,  2005).  Nilai  keteguhan  tekan sejajar  serat  kayu  tumih  Gambar  8,  pada bagian  batang  arah  aksial  meningkat  dari pangkal  327,50  kg/cm 2 ,  ke  tengah  341,53 kg/cm 2 dan menurun ujung batang  332,08 kg/cm 2 ,  sedangkan  bagian  batang  arah radial  menurun  dari  dekat  hati  340,69 kg/cm 2 ,  ke  tengah  336,94  kg/cm 2 ,  dan dekat  kulit  323,47  kg/cm 2 ,  dengan  nilai rata-rata  333,27  kg/cm 2 lebih  kecil  dari penelitian Febrian (2014) keteguhan tekan sejajar  serat  kayu  tumih  rata-rata  551,31 kg/cm 2 .  Nilai kekuatan  tekan  sejajar  serat termasuk kelas kuat III Peraturan Konstruksi  Kayu  Indonesia  (PKKI)  NI  5- 1961.
Kekuatan  tekan  sejajar  serat  adalah menentukan  beban  yang  dapat  dipikul suatu  tiang  atau  pancang  yang  pendek (Damanik,  2005).  Nilai  keteguhan  tekan sejajar  serat  kayu  tumih  Gambar  8,  pada bagian  batang  arah  aksial  meningkat  dari pangkal  327,50  kg/cm 2 ,  ke  tengah  341,53 kg/cm 2 dan menurun ujung batang  332,08 kg/cm 2 ,  sedangkan  bagian  batang  arah
radial  menurun  dari  dekat  hati  340,69 kg/cm 2 ,  ke  tengah  336,94  kg/cm 2 ,  dan dekat  kulit  323,47  kg/cm 2 ,  dengan  nilai rata-rata  333,27  kg/cm 2 lebih  kecil  dari penelitian  Febrian  (2014)  rata-rata  551,31 kg/cm 2 .  Nilai  kekuatan  tekan  sejajar  serat kayu  tumih  termasuk  kelas  kuat  III Peraturan  Konstruksi  Kayu  Indonesia (PKKI) NI 5-1961.
Nilai  keteguhan  geser  kayu  tumih Gambar 9, pada bagian batang arah aksial menurun  dari  pangkal  94,92  kg/cm 2 ,  ke tengah 87,74 kg/cm 2 dan meningkat ujung batang  93,39  kg/cm 2 ,  sedangkan  bagian batang arah radial menurun dari dekat hati 96,25  kg/cm 2 ,  ke  tengah  93,78  kg/cm 2 , dan  menurun  dekat  kulit  83,06  kg/cm 2 , dengan  nilai  rata-rata  92,02  kg/cm 2 , termasuk kelas kuat II Peraturan Konstruksi  Kayu  Indonesia  (PKKI)  NI  5- 1961.  Hal  ini  diduga  sesuai  dengan pendapat  dari  Supraptono  (1988),  bahwa perbedaan  ini  disebabkan  oleh  struktur anatominya berupa ukuran sel dan dinding sel  bagian  pangkal  yang  lebih  tebal  dari pada bagian tengah dan ujung.
Kekerasan kayu ialah ukuran ketahanan kayu terhadap tekanan setempat pada  permukaan  kayu  atau  merupakan ukuran kekuatan kayu menahan gaya yang
membuat  takik  dan  lekukan  (Hasan  dan Tatong,  2005).  Nilai  kekerasan  kayu tumih Gambar 10, berkisar 343,89-368,19 kg/cm 2 .  Pada  bagian  batang  arah  aksial meningkat dari pangkal 368,19 kg/cm 2 , ke tengah 364,72  kg/cm 2 dan menurun ujung batang  343,89  kg/cm 2 ,  sedangkan  pada bagian  batang  arah  radial  menurun  dari dekat  hati  365,56  kg/cm 2 ,  ke  tengah 362,22  kg/cm 2 ,  dan  dekat  kulit  359,03 kg/cm 2 ,  dengan  nilai  rata-rata  355,60 kg/cm 2 ,  termasuk  kekerasan  lunak-padat. Hasil  ini  diperkuat  dengan  pernyataan Herianto,  dkk  (2013)  bahwa  pada  kayu belanti  kesamaan  ukuran  dimensi  serat dalam  tiap  bagian  batang  juga  dapat dijadikan  alasan  untuk  keseragaman  nilai kekerasan,  bahwa  kekerasan  kayu  erat hubungannya  dengan  tebal  relatif  dinding serat,  makin  tebal  dinding  serat  maka makin keras kayu tersebut.
Nilai  keteguhan  pukul  kayu  tumih Gambar  11,  pada  bagian  batang  arah aksial  meningkat  dari  pangkal  18,11 kg/cm 2 ke  tengah  20,43  kg/cm 2 dan menurun  ujung  batang  19,96  kg/cm 2 , . sedangkan  bagian  batang  arah  radial menurun  dari  dekat  hati  19,79  kg/cm 2 ke tengah 18,51 kg/cm 2 dan meningkat dekat
kulit  20,19  kg/cm 2 ,  dengan  nilai  rata-rata 19,50 kg/cm 2 .
Berdasarkan e valuasi  kelas  kuat kayu  tumih  dengan  Peraturan  Konstruksi Kayu  Indonesia  (PKKI)  NI  5-1961  berat jenis  kering  tanur  tergolong  kelas  kuat  II, sedangkan keteguhan lentur, dan keteguhan  tekan  sejajar  serat  tergolong kelas  kuat  III.  Untuk  penggunaan  kayu tumih  secara  aman  diambil  kelas  kuat terendah  yaitu  kelas  kuat  III  kayu Indonesia, sehingga cukup baik digunakan untuk bahan baku bangunan rumah, balok,
Jurnal Hutan Tropika (Tropical Forest Journal) e-ISSN: 2656-9736  / p-ISSN: 1693-7643 Vol. XIV No.2, Desember 2019.  Hal. 80-88
papan lantai dan dinding, rangka pintu/jendela, dan mebel.

## KESIMPULAN DAN SARAN
1. Nilai  kadar  air  kayu  segar  kayu  tumih rata-rata  71,58%,  kadar  air  kering udara  19,33%,  berat  jenis  kering  tanur 0,72,  penyusutan  tangensial  9,68%,
penyusutan radial 5,02% dan penyusutan longitudinal 0,19%.
2. Nilai keteguhan lentur kayu tumih rata- rata  618,33  kg/cm 2 ,  keteguhan  tekan sejajar  serat  333,27  kg/cm 2 ,  keteguhan geser  92,02  kg/cm 2 ,  kekerasan  355,60 kg/cm 2 ,  dan  keteguhan  pukul  19,50 kg/cm 2 .
3. Sifat  fisika  dan  mekanika  kayu  tumih pada bagian batang arah aksial maupun radial  masih  termasuk  dalam  kelas yang  sama,  yaitu  kelas  kuat  III Peraturan  Konstruksi  Kayu  Indonesia (PKKI)  NI  5-1961,  sehingga  secara umum  semua  bagian  batang  kayu tumih  dapat  digunakan  untuk  tujuan yang  sama  yaitu  untuk  bahan  baku bangunan  rumah,  balok,  papan  lantai dan  dinding,  rangka  pintu/jendela,  dan mebel.

## DAFTAR PUSTAKA
Bowyer,  J.  L.,  Shmulsky,  R.,  and Haygreen, J. G., 2003. Forest Product and  Wood  Science  an  Intorduction Fifth  Edition.  IOWA  (US):  IOWA State University Press.
Burgess,  P.  F.,  1966.  Timbers  of  Sabah. Sabah Forest Records No. 6. Sabah. Damanik, R. I. M., 2005. Kekuatan Kayu.
Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. http://repository.ac.id/ bitstream/123456789/843/3/hutan- revandy3.pdf.txt. Diakses pada tanggal 24 Juli 2019. Febrian,  R.  I.,  2014.  Sifat  Fisis  dan Mekanis Kayu Tumih ( Combretocarpus  rotundatus (Miq.) Danser)  Asal  Kalimantan  Tengah. Skripsi  Departemen  Hasil  Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor,
Bogor.
(Tidak dipublikasikan). Diakses pada tanggal
26 Juni 2019.
Haygreen,  J.  G.  and  Bowyer.  J.  L.,  1996.
Hasil  Hutan  dan  Ilmu  Kayu,  Suatu Pengantar. Cetakan Ketiga. Terjemahan  S.    A.  Hadikusumo. Gajah Mada University Press,
Yogyakarta.
Hasan,  H.  dan    Tatong,  B.,  2005. Pengaruh  Pemadatan  Terhadap  Sifat Fisis  dan  Mekanis  Kayu  Palapi. Media  Komunikasi  Teknik  Sipil Volume  13,  No.  1,  Edisi  XXXI:1-15. Diakses pada tanggal 26 Juni 2019. Herianto,  Gustaf,  J.  F.,  dan  Surasana,  I. N.,  2013.  Sifat  Fisika  dan  Mekanika Kayu  Belanti  Berdasarkan  Arah Aksial  dan  Arah  Tumbuh.  Jurnal Agrienvi  Vol  7  No.  1:17-25.  Diakses pada tanggal 23 Juli 2018.
Mahdie,  M.  F.,  2010.  Sifat  Fisika  dan Mekanika  Kayu  Bongin  ( Irvingia malayana Oliv.)  dari  Desa  Karali  III Kabupaten  Murung  Raya  Kalimantan Tengah. Jurnal Hujan Tropis, Vol. 11 No. 30:122-137. Diakses pada tanggal 24 Juli 2019.
Manuhuwa, E., 2007. Kadar Air dan Berat Jenis  pada  Posisi  Aksial  dan  Radial Kayu  Sukun  ( Arthocarpus  communis J. R. dan G. Frest.). Jurnal
Agroforestri Vol II (1):49-55. Diakses pada tanggal 6 Juli 2019. Marsoem, S. N., 1996. Petunjuk
Praktikum  Fisika  Kayu.  Fakultas
Kehutanan UGM, Yogyakarta. (Tidak dipublikasikan).
Marsoem , S. N., Prasetyo, V. E., Sulistyo,
J.,  Sudaryono, dan Lukmandaru, G.,
2 0 14. Studi Mutu Kayu  Jati di  Hutan
Rakyat  Gunungkidul III. Sifat  Fisika Kayu. Jurnal Ilmu Kehutanan , Volume  8  No.  2 :75-88.  Diakses  pada tanggal 21 Pebruari 2018.
Mohmod,  A.  L.  dan  Liese,  W.,  1995. Utilization  of  Bamboo,  Planting  and
Utilization  of  Bamboos  in  Peninsular
Malaysia.  Research  Pamphlet  No.
118. Forest Research Instit u te Malaysia, Kuala Lumpur.
Panshin ,  A.  J.  and  Zeeuw,  C.  D.,  1980. Text Book of Wood Technology State University  of  New  York.  College  of Environmental  Science  and  Forestry. United Stateds of America.
Peraturan  Konstruksi  Kayu  Indonesia (PPKI) Normalisasi  Indonesia (NI-5). 1961. Direktorat Cipta Karya, Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan,  Departemen  Pekerjaan Umum. Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan, Bandung.
Rahayu,  I.  S.,  2001.  Sifat  Dasar  Vascular Bundle dan  Parenkim  Batang  Kelapa Sawit ( Elaeis guineensis Jacq.) dalam
Kaitannya dengan Sifat Fisis, Makanis serta Keawetan. Tesis
Program  Studi  Ilmu  Pengetahuan
Kahutanan,  Fakultas  Pascasarjana,
Institut  Pertanian  Bogor,  Bogor. (Tidak  dipublikasikan).  Diakses  pada tanggal 13 Agustus 2019. Seng, O. Dj., 1990. Berat Jenis dari Jenis- jenis  Kayu  Indonesia  dan  Pengertian Beratnya  Kayu  untuk  Keperluan Praktek.  Pengumuman  No.  13.  Pusat
Penelitian  dan  Pengembangan  Hasil
Hutan,
Badan Penelitian dan
Pengembangan  Kehutanan,  Bogor.
Diakses  pada  tanggal  26  Nopember 2017.
Siarudin,  M.  dan  Marsoem,  S.  N.,  2007. Karakteristik  dan  Variasi  Sifat  Fisika Kayu Acacia  Mangium Willd.  pada Beberapa Jarak Tanaman dan Kedudukan Aksial-Radial. Jurnal Pemuliaan  Tanaman  Hutan  1  (1):1-
13.  Diakses  pada  tanggal  14  Juli
2019.
Shmulsky,  R.  and  Jones,  P.  D.,  2011.
Forest  Products  and  Wood  Science: an Introduction, Sixth Edition. Published by John Wiley & Sons, Inc. Supraptono,  B.,  1988.  Diktat  Mekanika Kayu.  Yayasan.  Pembina,  Jurusan Teknologi  Hasil  Hutan,  Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, Samarinda. (Tidak dipublikasikan).
Widiati, K. Y., Dayadi, I., dan Taruli, M.,
2016.  Sifat  Fisika  dan  Mekanika
Kayu Ipil ( Endertia spectabilis Steenis & de Wit Sidiyasa)
Berdasarkan  Letak  Ketinggian  dalam Batang.  Jurnal  Agrifor  Vol  XV  No.
1:93-100.  Diakses  pada  tanggal  14
Juli 2019.